178 



der Beobachtungsplatte, so leuchtete es noch bis zu einer 

 Abkühlung von 50° — 00° C, erhitzte man aber das hell- 

 gelbleuchtende Pulver plötzlich stärker, so ging die Licht- 

 farbe von Gelb in Gelbgrün über, ohne dass etwa die Proben 

 von hellgrünem Titanit herrührten. Dieses hellgrüne Licht 

 hielt sich mit gleicher Intensität bei stärkerer Erwärmung 

 nur zwei bis drei Minuten und erlosch dann fast plötzlieh. 



2. Pyrochlor. 



An diesem Mineral konnte keine Phosphorescenz her- 

 vorgerufen werden. Die Anzahl der Versuche belief sich 



auf acht. 



3. Polymignit. 



Erst nach längerem Erwärmen zeigte sich für einige 

 Zeit ein anfangs stärkerer, dann schwächer werdender 

 Lichtschimmer, welcher aber sogleich gänzlich verschwand, 

 wenn plötzlich stärkere Wärme angewandt wurde. Die 

 Farbe des Lichtes schien matt weisslich ; bei Verminderung 

 der Temperatur erlosch der schwache Lichtschimmer so- 

 gleich. 



4. Euxenit. 



Dieses Mineral verhielt sich in Bezug auf Phosphores- 

 cenz durch Erwärmen völlig indifferent. Nur bei einer 

 Probe von 8 Versuchen befand sich ein helles Körnchen, 

 das aber leider bei der gelindesten Wärme decrepitirte und 

 nicht wieder aufzufinden war; ein zweites Präparat von 

 demselben Euxenit zeigte durchaus kein Licht, weshalb es 

 wohl erlaubt ist anzunehmen, dass das erwähnte Leuchten 

 von irgend einer Beimengung, vielleicht Kalkspath, her- 

 rührte. 



5. Yttrotantalit. 



Der Yttrotantalit besass in seinen verschiedenen unter- 

 suchten Vorkommen keine Phosphorescenz. 



6. Gadolinit. 

 Einige Gadolinite boten keine Phosphorenzerscheinung 

 dar, andere hingegen zeigten hei massiger Wärme schon ein 

 schön gelbes Licht, welches bei zunehmender Wärme schnell 

 in Grün, Blau und Violett überging und dann schnell erlosch. 

 Aeusserlich waren die nicht phosphorescirenden Gado- 



